## Kajian Pengaruh Agregat Ringan Buatan dari Tanah Diatomae pada Nilai Kuat Lentur Beton Struktural
M.Syukranlillah 1 Taufiq Saidi 2 Muttaqin 3
1,2,3 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia Email: syukranlillah67@gmail.com

## Abstract
To  produce  structural  lightweight  concrete,  the  use  of  lightweight  aggregates  in  the  mixture  is  a  very appropriate choice. In this study, diatomaceous soil that was used as a lightweight aggregate varied by two variations, the  first  variation  was  named  with  TD  where  diatomaceous  soil  was  formed  into  granules  with  a  size  of  5-20  mm without mixture and the second variation was named with TDSG where diatomaceous soil grains were mixed with 5% sawdust  The  purpose  of  this  research  is  to  develop  previous  research  conducted  by  Purba[1]  by  making  lightweight aggregates stronger hence, they can be used for structural lightweight concrete materials and also understanding the value of the flexural strength of diatomaceous lightweight concrete . The  results of this study showed that the greatest value of flexural tensile strength was obtained in KLD concrete variations with an aggregate TD at 3.241 MPa and the smallest value was obtained at 2.457 MPa with an average value at 2.861 MPa. Whereas, the greatest value of flexural strength in SGKLD concrete variation with TDSG's aggregates was obtained at 2,986 MPa and the smallest value was 2,270  MPa  with  an  average  value  was  obtained  at  2,549  MPa.  The  relation  between  the  value  of  flexural  tensile strength and compressive strength can be used as an equation form approach, 𝑓𝑟 = 0,62√𝑓′𝑐
Keywords: Structural Lightweight Concrete, Lightweight Aggregates, Diatomaceous Soil, Flexural Strength

## Abstrak
Untuk menghasilkan beton ringan struktural, penggunaan agregat ringan dalam campurannya menjadi  pilihan yang  tepat.  Dalam  penelitian  ini  tanah  diatomae  yang  digunakan  sebagai  agregat  ringan  divariasikan  sebanyak  dua macam variasi meliputi, variasi yang diberi kode TD di mana tanah diatomae dibentuk menjadi butiran dengan ukuran 5-20  mm  tanpa  campuran  serbuk  gergaji  dan  variasi  dengan  kode  TDSG  di  mana  butiran  tanah  diatomae  dicampur dengan  5  %  serbuk  gergaji.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengembangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Purba[1] dengan  membuat  agregat  ringan  yang  lebih  kuat  sehingga  dapat  digunakan  untuk  bahan  beton  ringan  struktural  dan mengetahui nilai kuat lentur beton ringan struktural dari tanah diatomae. Hasil dari penelitian menunjukkan nilai kuat tarik lentur terbesar diperoleh pada variasi beton KLD sebesar 3,241 MPa dan nilai terkecil yang diperoleh yaitu 2,457 MPa  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  2,861  MPa.  Sedangkan  nilai  kuat  lentur  terbesar  pada  variasi  beton  SGKLD diperoleh  2,986  MPa  dan  nilai  terkecil  yaitu  2,270  MPa  dengan  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  sebesar  2,549  MPa. Hubungan antara nilai kuat tarik lentur dengan kuat tekan dapat dijadikan ke dalam pendekatan bentuk persamaan yaitu fr =0,62√(f'c)
Kata Kunci: Beton Ringan Struktural, Agregat Ringan, Tanah Diatomae, Kuat Tarik Lentur

## 1. Pendahuluan
Beton  merupakan  campuran  antara  agregat, semen  dan  air  yang  terbentuk  menjadi  suatu  bahan bangunan  komposit  yang  berfungsi  untuk  membuat komponen  struktural  apabila  kuat  tekan  yang  diperoleh dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  minimal  tidak  boleh kurang  dari  17  MPa  jika  mengacu  pada  SNI 2847-2013[2].
Menurut  ACI  213R-03[3],  beton  ringan  adalah beton  yang  memiliki  berat    volume    lebih    rendah    dari beton    normal    yaitu    antara  1190  kg/m 3 sampai  1920 kg/m 3 .  Penggunaan  agregat  ringan  dalam  campurannya menjadi  pilihan  yang  sangat  tepat  untuk  menghasilkan beton ringan struktural.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui nilai kuat  tarik  lentur  beton  struktural  dengan  agregat  ringan dari  tanah  diatomae.  Selanjutnya,  penelitian  ini  juga bertujuan  untuk  mengetahui  besar  absorpsi  beton
struktural dengan agregat ringan dari tanah diatomae.
Dalam  penelitian  ini  dibuat  2  variasi  agregat ringan.  Prosedur  yang  digunakan  untuk  variasi  pertama yaitu  tanah  diatomae  yang  tidak  dicampurkan  dengan serbuk  gergaji.  Sedangkan  untuk  variasi  kedua,  tanah diatomae dicampurkan dengan serbuk gergaji sebanyak 5 %  dari  berat  tanah  diatomae.  Pengujian  kuat  lentur dilakukan  terhadap  balok  beton  tanpa  tulangan  yang berukuran  10  cm  x  10  cm  x  40  cm  pada  saat  benda  uji berumur  28  hari.  Jumlah  benda  uji  untuk  satu  variasi sebanyak 5 buah, sehingga jumlah keseluruhan benda uji yaitu  10  buah.  Pengujian  absorpsi  beton  dilakukan terhadap  kubus  beton  berukuran  5  x  5  x  5  cm  yang dibuat  dari  sisa  beton  hasil  pengujian  kuat  lentur.  Hasil yang didapatkan dari pengujian kuat lentur menunjukkan nilai  kuat  tarik  lentur  terbesar  diperoleh  pada  variasi beton  KLD  dengan  agregat  variasi  TD  sebesar  3,241 MPa  dan  nilai  terkecil  yang  diperoleh  yaitu  2,457  MPa dengan  nilai  rata-rata  sebesar  2,861  MPa.  Sedangkan
nilai  kuat  lentur  terbesar  pada  variasi  beton  SGKLD dengan  agregat  TDSG  diperoleh  2,986  MPa  dan  nilai terkecil  yaitu  2,270  MPa  dengan  nilai  rata-rata  yang diperoleh  sebesar  2,549  MPa.  Hasil  pengujian  absorpsi beton  menunjukkan  bahwa  beton  variasi  KLDSG memiliki  nilai  absorpsi  lebih  besar  yaitu  22,828  % dibandingkan nilai absorpsi beton KLD yaitu 21,056 %. Hubungan  antara  nilai  kuat  tarik  lentur  dengan  kuat tekan  dapat  dijadikan  kedalam  pendekatan  bentuk persamaan  yang  diberikan  oleh  ACI  318R-95  yaitu 𝑓𝑟 = 0,62√𝑓′𝑐

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1 Beton Ringan
Beton ringan merupakan beton yang mengandung agregat  ringan  dalam  campurannya.  Berdasarkan  SNI 03  –  2847  –  2002[4],  beton  ringan  yaitu  beton  yang mengandung agregat ringan dan mempunyai berat satuan tidak  lebih  dari  1900  kg/m 3 .  Beton  ringan  struktural merupakan  beton  ringan  yang  mempunyai  nilai  kuat tekan  yang  mencapai  standar  yang  dapat  digunakan untuk  komponen  struktural.  Menurut  SNI  03-3449- 2002[5],  beton  ringan  struktural  adalah  beton  yang memiliki  agregat  ringan  atau  campuran  agregat  kasar ringan  dan  pasir  alam  sebagai  pengganti  agregat  halus ringan dengan ketentuan tidak boleh melampaui berat isi maksimum beton 1850 kg/m 3 .

## 2.2 Agregat Ringan
Berdasarkan  SNI    2847:2013[2],  agregat  ringan adalah  agregat  yang  mempunyai  berat  volume  (density) gumpalan  lepas  sebesar  1120  kg/m 3 atau  kurang. Demirboga  dan  Kan[6],  menyebutkan  bahwa  batasan maksimum  untuk  berat  jenis  agregat  ringan  yaitu  di bawah nilai 2.
Berdasarkan SNI 03-2461-2002[7], agregat ringan terdiri atas dua macam, yaitu agregat ringan alami yang diperoleh dari alam seperti batu apung, batu letusan gunung  atau  batuan  lahar.  Sedangkan  agregat  ringan buatan  dibuat  dengan  membekahkan  atau  memanaskan bahan-bahan, seperti terak dan peleburan besi, tanah liat diatomae,  abu  terbang,  tanah  serpih,  batu  tulis,  dan lempung.

## 2.3 Tanah Diatomae
Menurut  Korunic[8],  tanah  diatomae  merupakan endapan kulit atau kerangka mikroorganisme seperti alga bersel  satu  yang  membentuk  endapan  di  danau,  dasar laut, sungai atau air payau.
Tanah  diatomae  dikategorikan  sebagai  pozzolan alami  dikarenakan  mengadung  silika.  Elemen  lainnya yang  terkandung  di  dalam  tanah  diatomae  meliputi  abu vulkanik,  larutan  garam,  lempung,  pasir  silika,  senyawa karbonat, dan unsur organik lainnya Purba[1].

## 2.4 Serbuk Gergaji
Menurut Gargulak seperti yang dikutip Saifuddin, dkk[9]  pada  serbuk  gergaji  terdapat  kadar  selulosa  dan hemiselulosa yang apabila ditambahkan pada semen dan pasir  pembentuk  beton,  senyawa  ini  akan  terserap  pada
permukaan  mineral/partikel  dan  memberikan  tambahan kekuatan  ikat  antar  partikel  akibat  sifat  adhesi  dan dispersinya, serta menghambat difusi air dalam material akibat sifat hidrofobnya.

## 2.5 Kuat Tarik Lentur
SNI  4431-2011[10]  mendefinisikan  kuat  lentur sebagai  kemampuan  balok  beton  yang  diletakkan  pada dua  perletakan  untuk  menahan  gaya  dengan  arah  tegak lurus  sumbu  benda  uji,  yang  diberikan  padanya,  sampai benda  uji  patah.  Berdasarkan  SNI  4431:2011[10] besarnya  nilai  kuat  tarik  lentur  beton  dapat  dihitung dengan beberapa persamaan sebagai berikut :
a. Untuk  bidang  patah  terletak  di  daerah  pusat (daerah  1/3  jarak  titik  perletakan  bagian  tengah), kuat lentur beton dihitung menurut Persamaan 1
𝐹𝑟 = 𝑃.𝐿 𝑏.ℎ 2 ......................................................................1)
b. Untuk  pengujian  dimana  patahnya  benda  uji  ada diluar  pusat,  dan  jarak  antar  titik  pusat  dan  titik patah  kurang  dari  5  %  dari  jarak  antara  titik perletakan  maka  kuat  lentur  beton  dihitung menurut Persamaan 2
𝐹𝑟 = 3 𝑃.𝑎 𝑏.ℎ 2 ……………………………………………2)
di mana: Fr  = Kuat lentur uji (MPa); P    = Beban tertinggi ( Ton) L  = Jarak (bentang) antara garis perletakan (mm) b  = Lebar tampang lintang patah  horizontal (mm) h  = Lebar tampang lintang patah arah vertical (mm) a   = Jarak rata-rata tampang lintang patah

## 2.6 Pola Kehancuran
Menurut  SNI  4431-2011[10],  pola  kehancuran pada balok hasil pengujian kuat tarik lentur terbagi atas 3 macam, meliputi :
1. Patah pada 1/3 bentang
2. Patah  di  luar  1/3  bentang  tengah  dan  garis  patah pada < 5 %
3. Patah di luar 1/3 bentang tengah dan garis pada > 5% dari bentang

## 2.7 Rancangan Campuran Beton
Standar  ACI  211.2-1998[11]  merupakan  standar yang digunakan untuk merencanakan proporsi campuran
beton ringan struktural. Selain itu, standar ini juga dapat digunakan  untuk  merencanakan  proporsi  campuran beton  yang  memiliki  agregat  kombinasi  yaitu    agregat normal dengan agregat ringan.

## 2.8 Hubungan Kuat Tekan dengan Kuat Lentur
Secara teoritis, nilai kuat tarik lentur untuk beton ringan  dapat  diprediksi  dengan  mensubstitusikan  nilai kuat  tekan  kedalam  persamaan  yang  sudah  ditetapkan. Persamaan-persamaan  tersebut  dikutip  dari  Juki,  dkk [12] dan Bogas dan Nogueira [13] yang diuraikan seperti berikut :
ACI 318R-95, dikutip Juki,dkk [12] 𝑓𝑟 = 0,62√𝑓′𝑐 3) ACI 363R-92, dikutip Juki,dkk [12] 𝑓𝑟 = 0,94√𝑓′𝑐 4) Juki, dkk [12] 𝑓𝑟 = 0,466. 𝑓′𝑐 0,703 5) Swamy and Lambert, dikutip Bogas dan Nogueira [13] 𝑓𝑟 = 0,9. 𝑓′𝑐 0,43 0,8 6) Zang and Gjorv dikutip Bogas dan Nogueira [13] 𝑓𝑟 = 0,73. √𝑓𝑐′ 0,8 7)

## 3. Metodologi Penelitian
Metode penelitian ini berisikan tentang penjelasan secara singkat prosedur yang dilakukan dalam penelitian.  Untuk  mendapatkan  hasil  seperti  yang diharapkan,  penelitian  ini  dilakukan  sesuai  dengan standar-standar yang berlaku.

## 3.1 Perencanaan Penelitian
Pada  penelitian  ini  dilakukan  pengujian  kuat lentur  beton  struktural  dengan  agregat  ringan  dari  tanah diatomae.  Perbandingan  campuran  agregat  ringan  dan agregat  halus  mengacu  pada  ACI  211.2-98[11].  Variasi dan penamaan benda uji dapat dilihat pada Tabel 1

## Tabel 1. Variasi dan Penamaan Benda Uji
Jenis Pengujian Dimensi Benda Uji Variasi Benda Uji Tanah Diatomae tanpa Campuran Tanah Diatomae + 5 % Serbuk Gergaji Kuat Tarik Lentur Beton 10 x 10 x 40 cm KLD 11-15 SGKLD 21-25 Absorpsi Beton 5 x 5 x 5 cm KLD 1-5 SGKLD 1-5 Kuat Hancur Agregat 5 x 5 x 5 cm TD 1-5 TDSG 1-5

## 3.2 Pengambilan Data
Data  yang  disajikan  dalam  penelitian  ini diperoleh dari hasil pengujian dan literature terkait. Data hasil  pemeriksaan  sifat  fisis  agregat  ringan  (berat volume,  berat  jenis,  absorpsi,  dan  fineness  modulus), hasil  perencanaan  komposisi  agregat,  hasil  pengujian kuat lentur beton, dan hasil pengujian absorpsi beton.

## 3.3 Material dan Alat yang Dipakai
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  macam material  yaitu,  Semen  Portland,  agregat  halus,  tanah diatomae,  serbuk  gergaji,  dan  air.  Alat  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  berupa  oven, concrete  mixer, kerucut  Abram’s, bekisting benda  uji, compressive loading  machine, mesin  Los  Angeles,  dan  peralatan lainnya.

## 3.4 Langkah-Langkah Penelitian
Tahap-tahap  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini yaitu  persiapan  dan  pengadaan  material  dan  peralatan, pemeriksaan  sifat  fisis  agregat,  rancangan  komposisi campuran  agregat,  rancangan  campuran  beton  ringan ( mix  design ),  pembuatan  benda  uji  berbenuk  balok, perawatan  benda  uji,  pengujian  benda  uji,  pengolahan, dan analisa data.

## 3.4.1 Pembuatan agregat ringan
Untuk  variasi  pertama,  tanah  diatomae  tidak dicampurkan  dengan  serbuk  gergaji  namun  langsung campurkan  dengan  air  sebanyak  ½  dari  total  berat campuran.  Selanjutnya,  adonan  dibentuk  butir  dengan rentang  ukuran  5-20  mm,  dikeringkan  di  dalam  oven pada  suhu  100 0 C  selama  24  jam.  Setelah  itu  butiran agregat dibakar pada suhu tungku pembakaran batu bata selama 3 x 24 jam. Variasi ini dinamakan TD.
Untuk variasi kedua, tanah diatomae dicampurkan dengan serbuk gergaji (sawdust) yang berukuran kurang dari 1 mm sehingga lolos saringan no. 30 sebanyak 5 % dari  total  berat  tanah  diatomae.  Campuran  tersebut ditambahkan  air  dengan  rasio  ½  dari  total  berat campuran.  Selanjutnya,  formula  dibentuk  butir  dengan rentang  ukuran  5-20  mm,  dikeringkan  di  dalam  oven pada  suhu  100 0 C  selama  24  jam.  Setelah  itu  butiran agregat  dibakar  pada  tungku  pembakaran  batu  bata selama  3  x  24  jam.  Variasi  ini  diberi  kode  dengan TDSG.

## 3.4.2 Pemeriksaan material
Semen yang dipakai dalam  penelitian tugas akhir ini  sesuai  dengan  SNI  03-2847-2002[4].  Air  yang digunakan  merupakan  air  bersih  dan  sudah  sesuai dengan persyaratan dalam SNI 03-2847-2002[4].

## 3.4.3 Pemeriksaan sifat fisis agregat
Standar  acuan  untuk  pemeriksaan  sifat  fisis agregat adalah sebagai berikut :
1. Berat jenis, ASTM C. 127-93;
2. Absorpsi, ASTM C. 128-93;
3. Berat volume, ASTM C. 127-88;
4. Analisa saringan, ASTM C. 136-93.

## 3.4.4 Jumlah benda uji
Banyaknya benda uji berdasarkan jenis pengujian dapat dilihat pada Tabel 2
Tabel  2.  Banyaknya  Benda  Uji  berdasarkan  Jenis Pengujian Pengujian Jenis Benda Uji Variasi Agregat Banyaknya Benda Uji Kuat Lentur Balok 10 cm x 10 cm x 40 cm TD 5 TDSG 5 Absorpsi Beton Kubus 5 cm x 5 cm x 5 cm TD 5 TDSG 5

## 3.4.5 Pembuatan benda uji
Proses  pembuatan  benda  uji  untuk  kuat  lentur beton yang dilakukan sebagai berikut :
1. Membersihkan  peralatan  yang  gunakan  untuk pengecoran.
2. Mengoles  oli  pada  sisi  bagian  dalam  dari bekisting.
3. Memasukkan  material  yang  sudah  disiapkan  ke dalam molen;
4. Pengadukan  di  dalam  molen  dilakukan  sampai campuran sudah merata dengan sempurna;
5. Dilakukan pengujian slump;
6. Beton  segar  dituangkan  ke  dalam  bekisting  yang sudah disiapkan
7. Setelah benda uji padat, ratakan permukaan benda uji sampai benar rata.
Benda  uji  untuk  pengujian  absorpsi  beton  dibuat dari  sisa  pengujian  kuat  tarik  lentur  dengan  cara memotong  belahan  benda    uji  menjadi  kubus  berukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm sebanyak 5 benda uji untuk masing- masing  variasi.  Sebelum  dilakukan  pengujian,  benda  uji dimasukkan  kedalam  oven  pada  suhu  105 0 C  sampai didapat  berat  yang  konstan  sehingga  benda  uji  benar- benar kering. Perawatan beton dilakukan selama 28 hari.

## 3.4.6 Prosedur pengujian kuat lentur
Pengujian  kuat  lentur  pada  benda  uji  dilakukan saat beton sudah mencapai kekuatan maksimumnya yaitu pada  umur  28  hari.  Prosedur  yang  digunakan  mengacu pada SNI – 4431 – 2011[10]

## 3.4.7 Prosedur pengujian absorpsi beton
Pada  interval  waktu  30  menit  pertama,  benda  uji direndam  kemudian  diangkat  dan  dilap  setiap  5  menit, kemudian  ditimbang  dan  dicatat  beratnya.  Pada  interval waktu  30  menit  kedua,  benda  uji  diberikan  perlakuan yang  sama  namun  setiap  10  menit.  Dalam  tahap  ini, penambahan  berat  benda  uji  tidak  sebesar  30  menit pertama. Selanjutnya pada pada 30 menit terakhir, benda uji  sudah  dalam  tahap  jenuh,  sehingga  benda  uji ditimbang dan dicatat beratnya pada interval 15 menit.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Hasil Pengujian di Laboratorium
4.1.1 Data hasil pemeriksaan sifat fisis agregat
Pemeriksaan sifat fisis dilakukan terhadap agregat ringan  variasi  pertama  yang  tidak  dicampur  serbuk gergaji  (TD),  variasi  kedua  yang  dicampur  dengan  5  % serbuk gergaji (TDSG), dan pasir halus.

## Tabel 3 Hasil Pemeriksaan Sifat Fisis Agregat
No Jenis Pemeriksaan Hasil Penelitian Satuan TD TDSG Pasir Halus 1 Berat Volume 0,724 0,623 1,684 Kg/ l 2 Berat Jenis (SSD) 1,654 1,516 2,575 3 Berat Jenis (OD) 1,461 1,36 2,518 4 Absorpsi 13,253 11,499 2,272 % 5 Fineness Modulus 6,665 6,874 2,879
Berdasarkan  Tabel  3,  hasil  perhitungan  berat volume  agregat  dari  tanah  diatomae  yang  didapatkan sudah memenuhi SNI 2461: 2014[14]. Selanjutnya berat volume  agregat  halus  yang  diperoleh  dari  pemeriksaan pasir  juga sudah dapat digunakan sebagai pengisi dalam beton. Hasil pemeriksaan berat jenis agregat ringan rata- rata  untuk  variasi  TD  dan  variasi  TDSG  dalam  kondisi saturated  surface  dry  (SSD)  dan  oven  dry  (OD)  dapat digunakan sebagai agregat ringan buatan karena dibawah nilai 2. Aagregat halus yang digunakan dalam penelitian ini sudah sesuai yang disyaratkan. Pemeriksaan absorpsi pada agregat ringan variasi TD dan TDSG mendapatkan hasil yang baik untuk digunakan pada beton dikarenakan nilai  yang  didapatkan  tidak  lebih  besar  dari  15  %. Sedangkan  penyerapan  air  yang  terjadi  pada  agregat halus dikategorikan kedalam kondisi normal. Berdasarkan  Tabel  3,  nilai fineness  modulus agregat kasar  variasi  TD  dan  variasi  TDSG  sudah  sesuai  SNI- 2461-2014[14].  Sedangkan  fineness  modulus  yang didapatkan pada pengujian pasir sudah dapat digunakan.

## 4.1.2 Hasil Analisa Saringan
Hasil  analisa  saringan  agregat  yang  digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4  Hasil  Perhitungan  Persentase  yang  Lolos dan Tertahan Ayakan
No. Sarin gan (mm) Persentase (massa) yang Lolos Ayakan Kumulatif Persentase (massa) yang Tertahan Ayakan Kumulatif TD  TDSG Pasir halus TD TDSG Pasir halus (%) (%) (%) (%) (%) (%) 31,5 100 100 100 0 0 0 19,1 100 100 100 0 0 0 9,52  33,533  12,592 100 66,467  87,408 0 4,76 0 0 100 100 100 0 2,38 0 0 87,46 100 100 12,54 1,18 0 0 69,82 100 100 30,180 0,60 0 0 39,202 100 100 60,798 0,30 0 0 10,582 100 100 89,418 0,15 0 0 5 100 100 95
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  dibuat  suatu  grafik batas  persyaratan  gradasi  untuk  agregat  kasar  buatan berdasarkan SNI 2461:2014[14] yang dapat dilihat pada Gambar 1

## Gambar 1. Grafik Gradasi Agregat Kasar Buatan

## 4.1.3 Hasil perencanaan proporsi beton ringan
Hasil  perhitungan  perencanaan  proporsi  beton yang merujuk pada ACI 211.2-98[11] dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5 Proporsi Campuran Beton Ringan per m3
Variasi Beton Material Semen (Kg) Pasir Halus (Kg) Agregat Kasar Buatan (Kg) Air (Kg) KLD 448,271 718,961 623,163 201,722 SGKLD 448,271 778,309 536,230 201,722

## 4.1.4 Hasil pengujian slump
Hasil  pengujian  slump  pada  saat  pengecoran diperlihatkan pada Tabel 6.

## Tabel 6 Hasil Pengujian Slump
Variasi
Beton FAS Semen (Kg) Air (Kg) Penambahan Air (Kg) Jumlah Air (Kg) Tinggi Slump (mm) KLD  0,45  20,009  9,435 11 20,435 30 SGKLD  0,45  20,009  8,953 10,5 19,453 25

## 4.1.5 Hasil Pengukuran berat isi
Hasil  perhitungan  berat  isi  untuk  tiap-tiap  benda uji disajikan pada Tabel 7.

## Tabel 7 Hasil Perhitungan Berat Isi Beton
FAS Nama Benda Uji Berat Benda Uji 28 Hari Berat Isi Benda Uji Rata-rata (kg) (kg/m 3 ) 0,45 KLD 11 7,69 1875,352 KLD 12 7,63
FAS Nama Benda Uji Berat Benda Uji 28 Hari Berat Isi Benda Uji Rata-rata (kg) (kg/m 3 ) KLD 13 7,71 KLD 14 7,62 KLD 15 7,72
0,45 SGKLD 21 7,58 1804,051
SGKLD 22 7,49 SGKLD 23 7,57 SGKLD 24 7,52 SGKLD 25 7,59

## 4.1.6 Hasil pengujian kuat tarik lentur beton
Berdasarkan  pengamatan  visual,  patahan  yang terjadi  pada  balok  terletak  pada  bagian  tengah,  maka kuat  lentur  beton  dihitung  dengan  Persamaan  1.  Hasil perhitungan kuat tarik lentur beton ringan yang disajikan pada Tabel 8.

## Tabel 8 Hasil Kuat Tarik Lentur
Variasi Benda Uji No Benda Uji Beban Terbaca Kuat Lentur Rata-Rata Kuat Lentur (Kg) (MPa) (MPa) KLD KLD 11 980 2,737 2,861
KLD 12
845 2,457
KLD 13 965 2,779 KLD 14 1130 3,242 KLD 15 1145 3,081
SGKLD
SGKLD 21 1030 2,838 2,549
SGKLD 22 835 2,295 SGKLD 23 855 2,353 SGKLD 24 790 2,271 SGKLD 25 1090 2,987

## 4.1.7 Hasil pengujian absorpsi beton
Hasil  perhitungan  nilai  absorpsi  beton  dapat dilihat pada Tabel 9

## Tabel 9  Hasil Perhitungan Absorpsi Beton Ringan
Nama Benda Uji Berat Kering Oven (Vd) Berat Jenuh Air (Vw) Absorpsi Absorpsi Rata-Rata (g) (g) (%) (%) KLD 1 205,5 250,3 21,800 21,065 KLD 2 210,9 254,9 20,863 KLD 3 215,0 259 20,465 KLD 4 208,0 251,6 20,962 KLD 5 184,6 223,8 21,235 SGKLD 1 215,3 266,3 23,688 22,860 SGKLD 2 202,1 248,9 23,157
SGKLD 3 213 261,8 22,911 SGKLD 4 207 253,1 22,271 SGKLD 5 206,5 252,5 22,276

## 4.2 Pembahasan
Pada  saat  perhitungan mix  design berat  jenis agregat yang dipakai yaitu dalam kondisi SSD ( saturated surface  dry )  tanpa  memperhitungkan  kadar  air  agregat saat  kondisi  lapangan  (kondisi  pengecoran).  Apabila agregat belum mencapai kondisi SSD, maka dibutuhkan air  untuk  menyerap  ke  dalam  agregat,  sehingga  perlu diperhitungkan  besarnya  koreksi  jumlah  air  yang ditambahkan agar  dapat  menjadikan  agregat  dalam keadaan  SSD.  Pada  penelitian  ini  koreksi  jumlah  air tidak diperhitungkan, sehingga pada saat pengecoran, air yang  digunakan  sesuai  perhitungan mix  design masih belum  cukup  untuk  mencampur  semua  material,  karena air  sudah  terserap  ke dalam  agregat.  Kurangnya  air  saat pengadukan  didalam  molen  menghasilkan  gumpalan- gumpalan  material.  Gumpalan-gumpalan  tersebut  dapat dilihat pada Gambar 2

## Gambar 2 Kondisi Adukan Beton Sebelum Penambahan Air
Akibat  adanya  gumpalan  seperti  terlihat  pada Gambar  2,  dapat  dipastikan  bahwa  adukan  beton  masih kekurangan  air  dikarenakan  agregat  kasar  dari  tanah diatomae  belum  mencapai  kondisi  SSD,  sehingga diperlukan  penambahan  air  untuk  menjadikannya  dalam kondisi SSD. Kondisi adukan beton setelah penambahan air dapat dilihat pada Gambar 3
Gambar 3 Kondisi Adukan Beton Setelah Penambahan Air
Kuat  tekan  dan  kuat  lentur  memiliki  suatu hubungan  yang  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain
sehingga  dapat  dibuat  suatu  hubungan  antara  kuat  tarik lentur  dengan  kuat  tekan.  Hubungan  tersebut  dapat diketahui  dengan  cara  mensubstitusikan  nilai  rata-rata kuat  tekan  kedalam  persamaan-persamaan  hubungan kuat  tekan  dengan  kuat  lentur  yang  sudah  dijelaskan pada  subbab  2.9.  Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui nilai kuat lentur prediksi, sehingga nantinya dapat dilihat nilai  kuat  lentur  prediksi  yang  paling  mendekati  nilai kuat lentur hasil penelitian. Data hasil nilai rata-rata kuat tekan  beton dengan  agregat ringan  tanah diatomae yang diperoleh  dari  penelitian  rekan  sekelompok  yang menghitung mix  design dan  melakukan  pengecoran disaat  yang  sama  dalam  satu  molen  dengan  penelitian ini.  Hasil  perhitungan  nilai  kuat  tarik  lentur  prediksi berdasarkan persamaan yang sudah dibahas pada subbab 2.9 dapat dilihat pada Tabel 10
Tabel  10  Hasil  Perhitungan  Kuat  Tarik  Lentur Prediksi
No. Referensi Variasi Benda Uji KLD SGKLD Kuat Tekan ( f'c) 1 Kuat Tekan Rekan Sekelompok 17,599 15,368 Kuat Tarik Lentur ( fr ) 1 Hasil Penelitian 2,861 2,549 2 Juki, dkk 3,499 3,181 3 ACI 318R-95 2,601 2,431 4 ACI 363R-92 3,943 3,685 5 Swamy and Lambert 3,400 3,207 6 Zang and Gjorv 3,424 3,200
Data  hubungan  antara  kuat  tekan  dengan  kuat tarik  lentur  dalam  penelitian  ini  diplot  dalam  Gambar  6 bersama-sama  dengan  grafik  hubungan  tersebut  yang direkomendasikan  oleh  peneliti  lain,  ACI  318R-95,  dan ACI 363R-92 yang sudah dibahas pada sub bab 2.9.
Gambar 6 Grafik Hubungan Kuat Tarik Lentur dengan Kuat Tekan
Berdasarkan Gambar 6, dapat dilihat bahwa nilai kuat  lentur  hasil  penelitian  berada  antara  nilai  prediksi kuat  lentur  ACI  318R-95  dengan  nilai  prediksi  kuat lentur Zhang and Gjorv. Nilai kuat lentur hasil pengujian lebih  mendekati  garis  persamaan  kuat  lentur  prediksi yang  diberikan  ACI  318R-95.  Dengan  demikian, hubungan  kuat  lentur  hasil  penelitian  ini    dengan  kuat tekan  dapat  disajikan  dalam  bentuk  persamaan  yaitu 𝑓𝑟 = 0,62√𝑓′𝑐
5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
1. Hasil pemeriksaan sifat fisis agregat kasar buatan sudah  memenuhi  persyaratan  untuk  digunakan sebagai  pengisi  beton  ringan.  Berat  jenis  dan berat volume rata-rata agregat variasi TDSG lebih rendah dibandingkan agregat variasi TD. Sedangkan hasil pemeriksaan sifat fisis pasir juga sudah memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Berat  isi  rata-rata  yang  didapatkan  oleh  beton variasi  KLD  (beton  dengan  agregat  TD)  lebih tinggi dibandingkan beton variasi SGKLD (beton dengan  agregat  TDSG)    yaitu  sebesar  1875,352 kg/m 3 , sedangkan beton variasi SGKLD mempunyai  berat  isi  rata-rata  sebesar  1804,050 kg/m 3 .
3. Hasil  pengujian  kuat  lentur  beton  tertinggi diperoleh oleh beton variasi KLD bernama KLD 15 sebesar  3,090  MPa  dengan  rata-rata  kuat  lentur beton  variasi  KLD  yaitu  sebesar  2,861  MPa. Sedangkan  rata-rata  nilai  kuat  Tarik  lentur  beton variasi SGKLD yaitu sebesar 2,549 MPa.
4. Kuat tarik lentur dengan  kuat tekan beton dengan agregat dari tanah diatomae memiliki suatu hubungan berbentuk persamaan yang ditetapkan
ACI 318R-95 yaitu 𝑓𝑟 = 0,62√𝑓′𝑐
5.2 Saran
1. Proses  pembakaran  agregat  sebaiknya  dibakar menggunakan alat rotary kiln pada suhu  1000 0 C. Hal  ini  bertujuan  agar  agregat  terbakar  dengan sempurna dan merata.
2. Proses  membulat-bulatkan  agregat  sebaiknya menggunakan  mesin  pencetak.  Hal  ini  bertujuan agar  agregat  yang  dicetak  berbentuk  rapi  dan padat.
3. Pada  saat  1  x  24  jam  sebelum  pengecoran, disarankan  untuk  memeriksa  kadar  air  yang terkandung  dalam  agregat  ringan  dari  tanah diatomae.  Hal  ini  bertujuan  agar  dapat  dihitung besarnya koreksi jumlah air pada saat pengecoran nantinya.
4. Pada  saat  pengecoran  disarankan  menambahkan zat  adiktif  berupa super  plastizer yang  bertujuan agar  mendapatkan nilai  slump  rencana,  selain  itu juga menambah workability pada saat pengecoran.
1.

## Daftar Kepustakaan
[1] N.  Purba, Studi  Beton  Ringan  dengan  Agregat dari  Tanah  Diatomae ,  Tugas  Sarjana,  Teknik Sipil FTS Unsyiah, 2018.
[2] Standar  Nasional  Indonesia  03-2847-2002, Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan  Gedung ,  Badan  Standarisasi  Nasional, Bandung, 2002.  .
[3] ACI  Committee  213R-03, Guide  for  Structural Lightweight  Aggregate , ACI Manual of Concrete Practice, American Concrete Institute, 2003.
[4] Standar  Nasional  Indonesia  03-2847-2002, Tata
Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan  Gedung ,  Badan  Standarisasi  Nasional, Bandung, 2002.
[5] Standar  Nasional  Indonesia  03-3449-2002 ,  Tata Cara  Rencana  Pembuatan  Campuran  Beton
Ringan dengan Agregat Ringan , Badan Standarisasi Nasional,  Bandung, 2002.
[6] R.  Demirboga,  dan  A.Kan,  Design  of  Specific Gravity Factor of Artificial Lighweight Aggregate, Indian  Journal  of  Engineering  & Materials Sciences , 20 :139-144, 2013.
[7] Standar Nasional Indonesia 03-2461-2002, Spesifikasi  Agregat  Ringan  untuk  Beton  Ringan Struktural ,  Badan  Standarisasi  Nasional,  Jakarta, 2002.
[8] Z.  Korunic,  V.  Rozman,  et  al,  Diatomaceous Earths, A Group Of Natural Insecticides, J Stored Prod Res , 34 :87-97, 1998.
[9] M.  I.  Saifuddin,  B.  Edison,  dan  K.  Fahmi, Pengaruh  Penambahan  Campuran  Serbuk  Kayu terhadap  Kuat  Tekan  Beton , Jurnal  Teknik  Sipil, Program Studi Teknik Sipil, FT Universitas Pasir Pengaraian, 2013.
[10] Standar Nasional Indonesia 4431-2011, Cara Uji Kuat  Lentur  Beton  Normal  Dengan  Dua  Titik Pembebanan , Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2011.
[11] ACI  Committee  211.2-98, Standard  Practice  for Selecting  Proportions  fpr  Structural  Lighweight Concrete ,  ACI  Manual  of  Concrete  Practice, American Concrete Institute, 1998.
[12] M.  I.  Juki,  M.  Awang,  et  al,  Relationship Between  Compressive,  Splitting  Tensile  and Flexural  Strength  of  Concrete  Containing Granulated  Waste  Polyethylene  Terephthalate (PET)  Bottles  as  Fine  Aggregate, Journal  of Advanced  Materials  Research , 795 :  356-359, 2013.
[13] J. A. Bogas, dan R. Nogueira, Tensile Strength of Structural  Expanded  Clay  Lightweight  Concrete Subjected  to  Different  Curing  Conditions, Journal  of  Civil  Engineering , 18(6): 1780-1791, 2014. [14] Standar Nasional Indonesia 2461-2014, Spesifikasi Agregat Ringan untuk Beton Struktural , Badan Standarisasi
Nasional,
Bandung, 2013.